und verwandte Erscheinungen in Krystallen. 



79 



des japanischen Antimonglanzes auch leicht und stark torquir- 

 bar sind; ebenso erwähnen J. D. Dana 1 und Bombicct 2 

 schraubenförmig gewundene Krystalle. Die Torsionsfähigkeit 

 ist in der That eine sehr erhebliche; Torsionsaxe (t) ist c, also 

 // 1. Von grösseren Krystallen zuweilen abbrechende Stängel- 

 chen sind besonders dazu geeignet. So wurde an einem sol- 

 chen von 20 mm Länge und ca. 1 mm Dicke eine Drillung um 

 90°, an einem anderen von 17 mm Länge. 0,3 mm Breite und 

 0,1 — 0,2 mm Dicke sogar eine solche von ca. 360° erzielt. 

 Kryställchen mit Endflächen nehmen dabei auf diesen Trans- 

 lationsstreifung nach (010) an, die Flächen der Zone t bleiben 

 frei davon. Da die Endflächen bei Vornahme der Torsion 

 fast stets etwas geknickt werden, ausserdem auch unter so 

 spitzem Winkel zu t neigen, dass auch die Theile derselben 

 Endfläche nahe der Polecke gegenüber denen in der Nähe der 

 Kanten zu (hkO) merklich tordirt sind, lässt sich die Art der 

 (scheinbaren) Krümmung der Endflächen, welche infolge der 

 Torsion eintreten muss, hier nicht näher verfolgen. Es sei 

 nur darauf aufmerksam gemacht , dass die Torsionsfähigkeit 

 vermuthlich durch die Spaltbarkeit gleichzeitig nach (010), 

 (100) und (110) begünstigt wird. 



Bereits früher wurde auf die ungleiche Ritzbarkeit 

 der Spaltfläche (010) // c und J_ c hingewiesen (dies. Jahrb. 

 1884. I. 55); die Unterschiede sind ganz ähnliche wie bei 

 Anhydrit. // c 1 = t erhält man viel Pulver, senkrecht c = // f 

 fast gar keines ; u. d. M. zeigt sich, dass im ersten Falle durch 

 die Nadel kleine dreieckige Flächentheilchen um ä = f zu- 

 nächst umgebogen und dann abgerissen sind (Fig. 3), dass im 

 zweiten nur eine einfache Rille mit cylindrischem Querschnitt 

 entstanden ist. Auf den Flächen (110) und (100) machen sich 

 solche Verschiedenheiten nicht bemerklich. Für Ritzbarkeit 

 in Richtung und Gegenrichtung wurde überall kein Unter- 

 schied beobachtet. 



Die Cohäsionsverhältnisse des Antimonglanzes scheinen 

 übrigens sehr complicirt zu sein, da Spaltbarkeit nicht nur 

 nach (010), (100) und (110), sondern auch nach (001) und 



1 Zeitschr. f. Kryst. 9. 32. 1884. 



2 Dies. Jahrb. 1889. I. -391-. Danach hält B. allerdings nachträg- 

 liche Entstehung der Torsion für ausgeschlossen. 



